972 Sic'lizilinter Absclinilt. llölzor. (Scliluss.) 



78) Das Holz des Faulbaumes. 



(Pulverholz.) 



Der Gemeine Faiilhaum, Bhannms Fntii<iiil(i L.. ist in lündpa. (N-n- 

 tralasien und Nordafrika verbreitet. 



Holz mit schmalem, meist gelbHchem S|)liMl und schön hellrolhem 

 Kern, im Ouerschnitt mit meist unkenntlichen (jelassen und .Alarkstrahlen 

 (jene unter der Lupe im Frühholze der Jahresringe oft auffidlig zahlreicher^. 

 Im Längsschnitt fein nadelrissig, mit mehr oder weniger lebhaftem Alias- 

 glanz, auf der Radiallläche querstreifig. Grobfaserig, -weich, ziemlich 

 leicht (spec. Luftlrockengew. 0,57 — 0,61), leichlspallig, im Kcrno gerb- 

 stoffreich. 



• JNIikroskopischer Charakter. Gefüsse theils einzeln, theils zu 

 2 — 4, seltener zu mehreren (bis 9) radial gereiht i), 0,038 — 0,10 mm 

 Aveit, mit einfach durchbrochenen Gliedern und grossen, 8 jx breiten, ein- 

 ander meist sechsseitig abflachenden Hoftüpfeln, auch mit Schrauben- 

 leistchen. Markstrahlen meist zwei- bis dreischichtig (wenigstens in 

 ihrem mittleren Theil oder in ihrer oberen oder unteren Hälfte), bis 

 ;30 Zellen (0,06 — 0,40 mm) hoch, ihre Zellen 3 — 14 [jl, an den Kanten 

 auch 20 — 38 a hoch (und dann im Radialschnitt kürzer als die übrigen), 

 1,5 — 11 IX breit, dickwandig. Weitlichtise Fasern, von massiger "^^'and- 

 dicke, als Grundmasse, im Frühholze wie im äusseren Spätholze in regel- 

 mässigen Radialreihen. Strangparenchym neben den Gefassen, mit ziem- 

 lich kurzen (12- — 32 «x langen), gegen jene ansehnlich getüpfelten, 8 bis 

 21 IX breiten Zellen. — In manchen Strangparenchym- und Markstrahl- 

 zellen des Splintes goldgelber, in Alkoiiol uniüslicher, mit Aetzkali sich 

 loth färbender Inhalt. AN'ände aller Elemente und Inhalt mancher Mark- 

 ^Irahlzellen des Kernholzes rüthlich, erstere sich mit Eisenchlorid schwär- 

 zend, letzterer von Alkohol wenig angegriffen. 



Wird zur Herstellung kleiner Tischler- und Dreclisli'rwaarcii ver- 

 wendet, liefert die beste Kohle zur Schiesspulverbereitung. 



79) Lindenholz. 



Das Lindenholz wird in überwiegender Menge von der fast ganz 

 JOuropa bewolmenden KIcinbliittrigiMi oder ANinlor-Lindc [THia panifnlio 



i) .Mt'nf.'e und Verlliciimi^c der (jt'riis.so künm-ii slIii' wcclisoln. Zuweilon sind 

 diese im Fiüldiolzi- so weit, ilfiss der Jidn-esrin^' fast >rinfjpori^« crsclieint, liiinli;.' 

 über iiucli im l!i-^'imii' der lil/tiim ].,iiiiii wriler mid /;ddieielier als in seinem idiiij:en 

 Tlieile. 



